NOC技術ノート (No.2)•,'、噌解剤ノクタイザーss, ノクタイザー sz,ノクタイザー SMについて〔続〕前回 (NOC
技術ノート No.1) に続き，本稿では研究

90

室実験の結果として，実験 3でノクタイザー ss, ノクタイザー SZ とそれぞれの対応外国品との比較を，実験 4でノクタイザー SZの加硫，老化，屈曲亀裂に対しての影雛を紹介し，さらに実験 5以下においてはノクタイザ‑ss, ノクタイザー sz, ノクタイザー SMの現場実験のi:~::;
30

結果を紹介致します． これらの現場実験は何社かの得意

20

先の御好意により実施できましたので，ここに御協力い10

ただきました各会社ならびに担当の方々に深く感謝の意

10を表します．

20,
301分）

40

崇ぽ肘間〇実験データ〔3〕 ノクタイザー ss, ノクタイザー SZとそれ

図 3 ロール温度70°0におけるノクタイザー ss,ノクタイザー SZと対応外国品との比較

ぞれの対応外国品との噌解効果の比較について90ロー）レ温度 70,100,1so0aのおのおのにおける噌解ao

効果の比較を行なった．条件としてはロール巻付け 1min, 試料混合 1min, これより素練時間とした． 素練

0,20,30,40min 時にムーニー測定用試料を採時間 1取した．嘔解効果が著しくてロー）レより試料採取が不可能となったものは素練を 30minで中止した．
原料ゴム： NR

ム70II0二I 650度 40粘．

30

試料配合量： 0.25PHR2010

ロール： 7"x15"回転数 16:19rpm回転比： 1.18
ロール表面温度と素練直後のゴムの温度102030

緊紐時間

401分1

ゴムの温度

図 4 ロー）レ温度 100°0におけるノクタイザー ss,

70°0

85 90°0

ノクタイザー S
Zと対応外国品との比較

100°0130°a

105 110°0
133 137°a〔4〕 ノクタイザー・sz を使用した配合ゴムの加硫，老化，屈曲亀裂に対する影響について00
2

本実験にて採用した配合においては，ムーニー試験機

ーによるスコーチおよびキュアータイムの測定の結果ノク‑IUIt
ムーI

その結果を図示したが，図 3,図4, 図 5はその測定結果をロール温度別にしたものである．

=
9 807 06 0 50,=4ロー）レの温度

タイザー SZは配合ゴムの加硫に対し影響を与えなかったこと、熱老化試験，屈曲亀裂試験においてもノクタイ
ザー SZはコントロール配合に比較してなんらの悪影響を与えないことが示されました．

138'1020爵＼更3040Hl1il t分1図 5 口~)レ温度 1so0 aにおけるノクタイザー ss,
ノクタイザー SZと対応外国品との比較(90)

第34巻 第 2号 (1961)

NOC技 術 ノ ー ト
老化前

老化後 (70°0x90h)

10,
000!
,000

ノクタイザー SZ14,300

12,100・素練条件および配合原料生ゴム全使用量を薄通し 5回 後 200gづつ分割計量し素練したコントロール配合用

15分（ムーニー値47)

ノクタイザー SZ
0.5PHR配合用分（ムー・ニー値47) .
7

日ール温度

70°0士3°0 ,配合はできるだけ現場配合に近かいものとの考えで履物関係の配合の一例に準じた．

0.5PHRG5〕 現場実験について
5.
1 NRに対してのノクタイザー sz, ノクタイザ‑SMとクロロチオフェノール糸哨解剤との比
較の結果
バンバリーミキサーを使用しての実験であって，ムーペー）レクレーフ゜100

ニー試験機の測定値より見るに，本実験においては繰りグ

955

返し回数の間に多少のバラッキはあるが；ノクタイザー

炭マ

ボリブテン

SZとノクタイザー SMはクロロチオフェノー）レ系のもの

21に比較して優るとも劣らないことを示している．とくになり良好と判断でき，この系統の噌解剤の使い方の上でノクセラー TS

10.1

黄2.
4

透朋亜鉛華
ステアリン酸ノクセラー D M
硫

供試試料ノクタイザー SZ

配合量0.5PHR

ノクタイザー SM(SSと SZのプレンド品）の効果はか1興味ある問題と思われる．表 5 はその結果で•ある．
素練条件
バンバリー練り：時間 10min, 温 度5̲864°0 (計器指示温度），練り直後のゴムの温度 98 125°0・加硫条件（引張強さ，伸び，モジュラス，硬さ試験用）

1.
4kg/
c叫 蒸 気 圧 (125.4°C)X1‑D̲min（屈曲亀裂試験用）

1.4kg/c叫 蒸 気 圧 (125.4°C)x20min
4.
1 ムーニー試験機によるスコーチおよびキュアータイム測定結果

212°F (100°0) ML‑1S(5P)

C(20P)

1
4'
20"

15'
22"

ノクタイザー SZ 14'00"

15'
40"

コントロール0.5PHR

250°F (121°0)MS‑1S(5P)
61・2011.
C(20P)615011ノクタイザー sz 611511

615311コントロール

0.5PHR

4.
2 熱老化試験 テストチューブ法による結果
表 4 老化条件 70°0x
96h・
JISK630lに準じ， 3号ダンベルを使用， 引張速さ 500mm/minとす．
4.
3 屈曲亀裂試験デマチア屈曲亀裂試験機による結果

utを入れて試験を行
試験片の屈曲面に長さ 5mmの c
ない，亀裂が c
ut両端より成長し屈曲面全体に広がった時を総点としてその時の屈曲回数を測定値とした．試験片は 3個使用しそれの平均値を取った．

(91,)

コントロール

冷し練り（オープンミル）：時間 10m
in, 温度 5060°0 (ロール表面湿度）
表 4引 張 強 さ 伸 び 300%モ ジ ュ 硬kg/cm•
考戸 ノトロール
172化 ノ ク タ イ ザ ー SZ
169前
¥ 0.5PHR
161
158後0.5PHR

胃 ~t 占］芦 sz

さ彩ラス kg/cm• JISH,

4324551091077878375400138 80134 :80

表5 2
12°F (100°C) のムーニー粘度

実験繰り M LML.ML M L M L
返し回数ー 1‑
0‑
1‑
1‑
1‑
2‑
1‑
3‑
1‑
4f 1 69 55.553 49.548 .
76 59,555,552,550,5 I
ノクタイザ— sz
2
1 3 79 58 54.552.550.5 1、{ 174 57 53 50.549
ノクタイザー SM27
1 54 50.548 46
367 52.54
9.54
6.54
5.5
1 78.55
8 55.55
3.55
1.5
クロロチオフェー J 2
80 5
9 56.55
2.55
0ル系
し72 56 52.54
9.54
6.5
3
（次回につづく）
新製品のお知らせ
今般，耐オゾン劣化防止剤兼屈曲亀裂防止剤として定評のある下記のものを新たに量産化に入りました．御試験いただきたく存じます．
10‑NA Nocrac810‑NA
ノクラック 8N‑
Isopropyi‑
N1‑phenyl‑j1‑
phenylenediamine
詳細はあとから御紹介させていただきます．
大内新興化学工業株式会社

139